( 58 9 ) 



sur du sodium, et les densités suivantes sont rapportées à celle de l'huile 



de naphte à la température de 1 1°. 



I i° i4 35i ) 

 Thallium en lames préparé par M. Lamy j o ^' . j Moyenne. 1 4 , 346 



( i° i4 33t ) 

 Thallium fondu ,\ ~ Moyenne . 1 4 , 33o 



(2 1 1\ , 02C) | 



ii° i4 260 ) 

 , [ Moyenne. i4,2t5 



2 14,292 \ ] ^' ' 



» Les actions mécaniques du marteau et de la filière déterminent, d'après 

 ces résultats, une faible diminution de densité, environ — Vô- La densité de 

 l'huile de naphte ayant été trouvée égale à 0,8275, la densité du thallium 

 fondu à n° est 11, 853, valeur qui est bien en accord avec les nombres 

 donnés par M. Lamy, 1 1 , 862 à o°, et la densité du même métal en fil 

 est 1 1,808. 



» Mesure de la conductibilité. — On a expérimenté sur quatre fils différents ; 

 les extrémités du fil étaient serrées dans des pinces en cuivre, et le fil 

 plongeait dans un flacon rempli d'huile de naphte. 



Moyenne 5 , 3o 1 1° 



» La mesure de la résistance a toujours été faite très-peu de temps après 

 que le fil avait été tiré, mais sa surface n'en était pas moins déjà couverte 

 d'une couche d'oxyde. Toutefois, comme il n'a pas été possible de consta- 

 ter, à partir de ce moment, une augmentation de résistance, il est à présu- 

 mer que cette circonstance n'a qu'une influence négligeable sur la conduc- 

 tibilité. Un fil laissé à l'air pendant vingt-quatre heures a éprouvé une 

 augmentation de résistance d'environ -~. La moyenne des valeurs de C 

 est 5,3o à la température de ia° rapportée au mercure à i4°. La conducti- 

 bilité du mercure est i,63, celle de l'argent étant 100, ce qui donne pour 

 le thallium 8,64, valeur comprise entre celle du plomb, 7,77, et celle de 

 l'étain, 11, 45, et qui est de beaucoup inférieure à la conductibilité des 

 métaux alcalins. 



C. R., iS63, i er Semestre. (T. LVI, N» 15.) 7^ 



